## Biosorpsi Krom Total dalam Limbah Cair Batik dengan Biosorben yang Dikemas dalam Kantung Teh Celup
Sri Lestari 2,3 Sudarmadji 1 , S. Djalal Tandjung 1 , Sri Juari Santosa 2 1 Prodi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Jalan Teknika Utara, Pogung Yogyakarta 55281 email: sudarmadji@ugm.ac.id.
2 Prodi Kimia Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada Jalan Pancasila, Yogyakarta 55281 email: sjuari@ugm.ac.id.
3 Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman Jalan dr. Suparno 62 Purwokerto 53122 email: srilestari.bio@unsoed.ac.id.

## Abstract
Chromium content on batik wastewater has been reduced by biosorption using cheap, abundant, and easily obtained biosorbent,  such  as Sargassum  cinereum and Pleurotus  ostreotus baglog  waste.  Biosorbent  surface  can  be expanded by reducing its particle size. However, small size particle very difficult to be applied, but it application can be  improved  through  shape  simplification  or  tea  bag  packaging.  This  research  aims  to  obtain  the  optimum  of biosorbent ratio and particle size in chromium adsorption. This experimental research was conducted using Spilt Plot Design. The obtained data were analyzed using F-test with the significance level of 5%. The result showed that the optimum  adsorption  percentage  was  obtained  in  biosorbent  ratio  of  3:1  with  particle  size  of  425-675 μm  that  is 62.69%. Biosorbent packed in the tea bags is effective to removal chromium in batik wastewater.
Key Words : batik waste water, biosorption, chromium, tea bag packing, chromium

## Abstrak
Krom  dalam  limbah  cair  batik  dapat  dikurangi  dengan  metode  biosorpsi  menggunakan  biosorben  yang  murah, melimpah dan mudah didapat yaitu Sargassum cinereum dan limbah baglog Pleurotus ostreotus. Kelemahan ukuran partikel yang kecil adalah sulit dipisahkan dari limbah ketika diaplikasikan, sehingga diperlukan sebuah bentuk atau kemasan  biosorben  yang  memudahkan  proses  aplikasinya  yaitu  mengemas  dalam  kantung  teh  celup.  Tujuan penelitian  adalah  mendapatkan  perbandingan  komposisi  dan  ukuran  partikel  yang  optimum  menyerap  krom  total pada  limbah  cair  batik.  Penelitian  dilakukan  secara  eksperimental  dengan  rancangan  petak  terpisah.  Data  yang diperoleh  dianalisis  menggunakan  analisis  varian  dengan  tingkat  kesalahan  5%.  Hasil  penelitian  menunjukkan persentase adsorpsi tertinggi terdapat pada perbandingan 3:1 μm sebesar 62.69%. Biosorben yang dikemas dalam kantung teh celup efektif menurunkan krom pada limbah cair batik.
Kata kunci : biosorpsi, kantung teh celup, krom, limbah cair batik

## Pendahuluan
Sentra  Batik  Sokaraja  adalah  salah  satu industri  batik  rumahan  di  Kabupaten  Banyumas yang  berpotensi  mencemari  lingkungan  karena limbahnya  dibuang  ke  Kali  Wangan.  Limbah  cair batik  yang  dibuang  ke  Kali  Wangan  tanpa pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari dan mengganggu  kehidupan  biota  air.  Kadar  TSS, BOD dan COD Kali Wangan sudah melebihi baku mutu lingkungan berturut-turut  yaitu 540.13 mg/L; 540.42  mg/L  dan  672.78  mg/L,  sedangkan parameter  logam  berat  yang  melebihi  baku  mutu adalah  Cd  dan  Cr  yaitu  0.018  mg/L  dan  0.231 mg/L  (Lestari et  al. ,  2015).  Krom  dalam  limbah cair batik dapat menyebabkan menghambat kerja enzim  sitokrom  monooksigenase.  Penghambatan terhadap kerja enzim tersebut dapat menyebabkan kanker pada biota maupun manusia yang terpapar.
Logam  berat  dalam  limbah  cair  batik  dapat dipisahkan  secara  biologis  m elalui  proses biosorpsi.  Proses  biosorpsi  adalah  pengikatan logam  melalui  adsorpsi  dengan  menggunakan organisme  inaktif  atau  mati  (Okuo et  al., 2006). Keunggulan biosorpsi dalam mengadsorpsi logam
berat pada limbah adalah prosesnya berlangsung cepat,  tingkat  penyerapannya  tinggi  dan  selektif (Azmat et  al., 2007).  Biomassa,  waktu  kontak, jenis dan luas permukaan biosorben berpengaruh terhadap  efektifitas  biosorpsi  (Alam,  2004). Proses  biosorpsi  banyak  diaplikasikan  untuk menurunkan  konsentrasi  logam  pada  lingkungan maupun limbah.
Biosorpsi  merupakan  teknologi  alternatif, sehingga biosorben  yang digunakan  harus murah dan  mudah  penyediaannya  (Sahmoune, et  al. 2008). Jenis biosorben yang murah dan keberadaannya  melimpah  dari  spesies  alga  dan jamur  adalah Sargassum cinereum dan Pleurotus ostreatus . S.  cinereum mengandung alginat sebagai  penukar  ion  logam  berat  yang  sangat efisien  (Rezaee et al. ,  2006). P.  ostreatus adalah jenis  fungi  pelapuk  putih  ( white rot fungi )  yang mempunyai  kemampuan  menghilangkan  bau, mendegradasi  pewarna  dan  menyerap  logam berat  (Nasreen et  al., 2007). P.  ostreatus mempunyai  nilai  ekonomi  yang  sangat  tinggi, sehingga  sangat  tidak  etis  jika  dimanfaatkan sebagai  penyerap  logam  berat  pada  limbah.
Namun P.  ostreatus dapat  diperoleh  dari  limbah medium tanam jamur ( baglog ).
Luas permukaan biosorben yang besar dapat meningkatkan  jumlah  situs  aktif  yang  tersedia untuk  pengikatan  ion  logam  berat  (Dutta  and Basu, 2012). Luas permukaan biosorben ditentukan  oleh  ukuran  partikel.  Metode  untuk memperluas  permukaan  dan  mudah  dipisahkan dari  limbah  jika  diaplikasikan  adalah  mengemas biosorben  dalam  kantung  teh  celup.  Keunggulan biosorben  tersebut    adalah  tidak  menimbulkan dampak lanjutan berupa TSS dan sedimentasi.
Tujuan penelitian adalah mendapatkan perbandingan  komposisi  dan  ukuran  biosorben yang  dikemas  dalam  kantung  teh  celup  yang optimum  dalam  mengadsorpsi  krom  total  pada limbah cair batik.

## Metode
Penelitian dilakukan di
Laboratorium
Lingkungan  Fakultas  Biologi  Universitas  Jenderal Soedirman  pada  bulan  Mei  -  September  2015. Penelitian dilakukan secara eksperimental. Rancangan  yang  digunakan  adalah  Rancangan Petak  Terpisah  ( Spilt  Plot  Design ).  Perlakuan yang  dicobakan  yaitu  komposisi  campuran S. cinereum dan limbah  baglog P. ostreatus sebagai main  plot  dan  ukuran  partikel  biosorben  sebagai sub  plot.  Campuran S.  cinereum dan  limbah baglog (M) terdiri dari 5 taraf dengan perbanding yaitu :
M1  = S. cinereum : limbah baglog = 1 : 0 M2  = S. cinereum : limbah baglog  = 3 : 1 M3   = S. cinereum : limbah baglog  = 1 : 1 M4   = S. cinereum : limbah baglog  = 1 : 3 M5   = S. cinereum : limbah baglog = 0 : 1 sedangkan ukuran partikel biosorben(U) terdiri dari 3 taraf yaitu :
U1     = 425 - 675µm
U2     = 250 - 425 µm U3     = 150 - 250 µm Semua perlakuan dikombinasikan dan diulang 3 kali sehingga diperoleh  45 unit perlakuan.

## Persiapan Biosorben
Biosorben  terdiri  dari  campuran S.  cinereum dan  limbah baglog P.  ostreatus.  S.  cinereum diambil  dari  pantai  Rancababakan  Cilacap Indonesia.  Limbah  media  tanam  jamu  ( baglog ) diperoleh dari tempat budidaya jamur P. ostreatus Pabuaran,  Purwokerto,  Indonesia. Limbah baglog yang  digunakan  adalah  baglog  yang  sudah  habis masa  panennya. S.  cinereum dan  limbah baglog dicuci  dengan  air  deionisasi  yang  mengalir (Sahmoune, Louhab and Boukhiar, 2008). Biosorben dikeringkan  di  bawah  sinar  matahari selama  24  jam,  dan  dikeringkan  dalam  oven pada suhu 70 0 C hingga berat konstan. Biosorben kemudian  diblender  dan  diayak.  Ukuran  partikel
452-672  µm  adalah  biosoben  yang  lolos  pada sieve  20  dan  tertahan  pada  sieve  40.  Ukuran partikel  250-425  µm  adalah  biosoben  yang  lolos pada  sieve  40  dan  tertahan  di  sieve  60, sedangkan  ukuran  partikel  150-250  µm  adalah biosorben  yang  lolos  pada  sieve  60  dan  tertahan pada sieve  nomor 100. Biosorben diaktivasi pada larutan  0,1  M/L  HCl  selama  30  menit  (setiap  50g biosorben  dalam  1  L  larutan)  (Khorramabadi  and Soltani,  2008).  Biosorben  kemudian  dikeringkan dalam oven pada suhu 70 0 C selama 24 jam.

## Pembuatan  Biosorben  dalam  kantung  teh celup
Biosorben  ditimbang  sebanyak  500  mg dengan  komposisi  sesuai  perlakuan.  Biosorben dibungkus  kertas  teh  celup  ukuran  4  x  6  cm. Biosorben yang dikemas dalam kantung teh celup siap digunakan.

## Persiapan limbah cair batik
Limbah  cair  batik  diambil  dari  Sentra  Batik Sokaraja di Dusun Kauman, Desa Sokaraja Kulon Kecamatan  Sokaraja,  Kabupaten  Banyumas, Jawa Tengah. Limbah cair yang digunakan adalah sisa  pewarnaan  dan  pencelupan.  Limbah  diambil dari  4  industri  rumahan  yang  berbeda  dengan pertimbangan  adanya  perbedaan  jenis  pewarna yang  digunakan.  Keempat  jenis  limbah  kemudian dicampur dan pH awal limbah diatur menjadi 8.

## Percobaan biosorpsi skala laboratorium
Erlenmeyer  volume  250  mL  disediakan sebanyak  45  buah,  masing-masing  diisi  dengan 100  mL  limbah  cair  batik.  Setiap  erlenmeyer ditambahkan  1  buah  biosorben  yang  dikemas dalam  kantung  teh  celup  dengan  komposisi  dan ukuran  partikel  sesuai  perlakuan.  Erlenmeyer ditutup dengan paraffin dan dihomogenkan dalam shaker  inkubator  dengan  kecepatan  175  rpm pada suhu 25 0 C selama 1 jam.

## Ekstraksi Limbah Cair Batik
Limbah cair batik dipisahkan  dari biosorben, kemudian  diambil  50  ml  dan  ditambahkan  5  mL HNO3  pekat  dan  2  mL  HCl  20%.  Larutan dipanaskan  dengan hot plate pada  suhu  180 0 C hingga tersisa 10-20 mL. Larutan disaring dengan kertas  Whatman  No.  42,  kemudian  filtrat diencerkan dengan aquades hingga 50 mL. Filtrat diukur  absorbansi  Cr  dengan  alat  AAS  dengan panjang gelombang 357 nm (Herlich, 1991).

## Metode Analisis
Data  yang  diperoleh  berupa  persentase adsorpsi Cr total dianalisis dengan  menggunakan uji  F  dengan  tingkat  kepercayaan  95%  untuk mengetahui  adanya  pengaruh  antar  perlakuan kemudian  dilanjutkan  dengan  Uji  Beda  Nyata Terkecil  (BNT)  untuk  mengetahui  campuran S. cinerium dan  limbah baglog dan ukuran partikel
yang  paling  optimum  dalam  mengadsorpsi  Cr total.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  pada  kondisi  optimum  adsorpsi  yaitu pH  awal  limbah  cair  batik  8  dan  waktu  kontak  1 jam,  absorbansi  AAS  memperlihatkan  adanya perbedaan  jumlah  konsentrasi  krom  pada  limbah cair  batik  sebelum  dengan  sesudah  perlakuan . Besarnya  krom yang  teradsorpsi  pada  perlakuan biosorben yang dikemas dalam kantung teh celup berbeda-beda,  tergantung  pada  perbandingan dan ukuran partikel. Konsentrasi krom total limbah cair  batik  sebelum  biosorpsi  di  Sentra  Batik Sokaraja  berkisar  0,1407 –  0,3485  mg/L  dengan rata-rata  0,1893  mg/L. Gambar  1. menunjukkan bahwa  persentase  adsorpsi  krom  total  tertinggi sebesar 62,69% dari konsentrasi awal 0,744 mg/L menjadi  0,156  mg/L  terdapat  pada  perbandingan biosorben  3:1  dengan  ukuran  partikel  150-250µm dan  persentase  terrendah  sebesar  47,36%  dari konsentrasi  awal  0,165  mg/L menjadi  0,075  mg/L terdapat  pada  perbandingan  biosorben  1:0 dengan ukuran partikel 425-675 µm.
Berdasarkan hasil analisis varian, persentase adsorpsi krom total dengan perlakuan perbandingan  biosorben  dan  interaksi  antara perbandingan  dan  ukuran  partikel  biosorben menunjukkan hasil tidak berbeda nyata,
sedangkan
perlakuan
ukuran partikel menunjukkan berbeda nyata ( Tabel 1.) sedangkan  rerata  persentase  adsorpsi  krom  total pada  berbagai  ukuran  partikel menunjukkan  tidak berbeda nyata ( Tabel 2. ).
Gambar  1. Persentase  adsorpsi  Krom  total  pada limbah  cair  batik  dengan  biosorben  yang dikemas  dalam  kantung  teh  celup  pada perbandingan dan ukuran partikel berbeda
Tabel 1. Analisis varian adsorpsi Cr Total pada limbah cair  batik  dengan  biosorben  yang  dikemas dalam kantung teh celup pada perbandingan dan ukuran partikel berbeda
Keterangan : ns= non signifikan; *= berbeda nyata
Tabel 2.
Rerata  uji  BNT  ukuran  partikel  yang mengadsorpsi Cr total Ukuran Partikel (µm) Adsorpsi Krom Total (%) 150-250 54,395a 250-425 55,512a 425-625 56,756a
Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda berdasarkan BNT pada tingkat kepercayaan 95%
Pada  Gambar 1  menunjukkan bahwa persentase adsorpsi pada perbandingan biosorben  1:0  dan  3:1  terus meningkat mulai  dari ukuran  partikel  425-675  µm  hingga  150-250  µm. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  semakin  besar permukaan  biosorben  semakin  besar  kapasistas adsorpsi. Persentase adsorpsi pada perbandingan  biosorben  1:1  meningkat  hingga ukuran  partikel  250-425  µm  kemudian  menurun pada  ukuran  partikel  150-250  µm.  Penurunan tersebut  disebabkan  ukuran  partikel  150-250  µm lebih  kecil  dibandingkan  pori-pori  kantung  teh celup  sehingga  ,  banyakn  biosorben  yang  lolos dari kantung teh celup. Hal tersebut menyebabkan  gugus  aktif  yang  tersedia  untuk mengikat  krom  berkurang.  Demikian  juga  halnya pada perbandingan biosorben 1:3 yang persentase  adsorpsinya  terus  menurun  dari ukuran  partikel  425-675  µm  hingga  150-250  µm. Persentase adsorpsi pada perbandingan biosorben 0:1 menurun pada ukuran partikel 250- 425 µm. Persentase adsorpsi krom menggunakan biosorben  300  mg S.  cinereum yang  dipotong ukuran  1  cm  sebesar 17,22%  (Lestari et  al .,  2008) . Ukuran  partikel  425-675  µm  memiliki  persentase adsorpsi  lebih  tinggi  dibanding  ukuran  partikel  1 cm.  Adsorpsi  Zn  pada  limbah  cair  batik menggunakan  limbah  baglog P.  ostreatus pada bobot  25  g  sebesar  62,40%  (Kartikasari et  al ., 2012). Biomassa yang digunakan dalam penelitian  adalah  500  mg  dengan  ukuran  partikel 425-675  µm memiliki  persentase  adsorpsi  hampir sama  dengan  berat  biomassa  25  g  utuh.  Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran partikel kecil dapat meningkatkan kapasistas adsorpsi.
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 1 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 3 0 : 1 Per se nt as e Kr om T ot al (% ) Perbandingan S. cinereum dan limbah
baglog P. ostreatus 425-675 µm 250-425 µm 150-250 µm
Penurunan  kemampuan  adsorpsi  Cr  total pada ukuran partikel 150-250 µm disebabkan oleh situs  aktif  telah  jenuh  dengan  ion  krom  sehingga penambahan  luas  permukaan  biosorben  tidak meningkatkan  adsorpsi  krom  total  karena  proses desorpsi.  Desorpsi  terjadi  diakibatkan  oleh  sisi aktif  atau  rongga-rongga  kosong  telah  terisi seluruhnya  atau  telah  jenuh  sehingga  tidak mampu  lagi  melakukan  adsorpsi  (Bina et  al. , 2006;  Hammaini et  al. ,  2007).  Satu  situs  aktif yang  terdapat  pada  permukaan  biosorben  hanya dapat  mengikat  satu  ion  krom  pada  limbah  cair batik.  Sheng et  al. ,  (2004);  Chen et  al. ,  (2005) menyatakan bahwa adsorpsi pada lapisan tunggal hanya  akan  menyediakan  satu  situs  aktif  untuk satu molekul. Proses adsorpsi logam berat oleh S. cinereum dan  limbah baglog terjadi  karena adanya  interaksi  antara  situs  yang  bermuatan negatif  yang  terdapat  pada  dinding  sel  berupa fosfodiester,  karboksilat,  fosfat,  thiolat  dan  gugus amida  dengan  ion  krom  pada  limbah  cair  batik yang bermuatan positif.
Penurunan  adsorpsi  krom  totaldiduga  juga disebabkan berkurangnya biomassa yang tersedia  karena  sebagian  besar  perlakuan  pada ukuran partikel 150-250 µm lolos dari kantung teh celup.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  berkurangnya biomassa  akhir  pada  ukuran  partikel  150-250  µm yaitu  438.33  mg.  Volesky  and  Holan,  (1995) mengemukakan  bahwa  biomassa  berpengaruh terhadap  kapasitas  adsorpsi.  Kapasitas  adsorpsi akan  terus  meningkat  dengan  bertambahnya biomassa hingga titik jenuh.
Tabel  1. menunjukkan  bahwa  perbandingan biosorben  dan interaksi  tidak  berpengaruh terhadap  adsorpsi  krom  total  sedangkan  ukuran partikel  berpengaruh  terhadap  adsorpsi  krom total.  Proses  adsorpsi  adalah  proses  pengikatan logam  pada  dinding  atau  permukaan  biosorben. Situs aktif biosorben bertanggung jawab terhadap besarnya kapasitas adsorpsi. Situs aktif biosorben dapat  diperbanyak  dengan  memperbesar  luas permukaan.  Permukaan  biosorben  semakin  luas dengan  ukuran  partikel  yang  kecil.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa besarnya adsorpsi krom total pada  limbah  cair  batik  sangat  dipengaruhi  oleh ukuran partikel.
Rerata  persentase  adsorpsi  krom  total  pada berbagai  ukuran  partikel  menunjukkan  bahwa ukuran  partikel  425-625  µm  mengadsorpsi  krom total  terbaik  yaitu  sebesar  56,756%  ( Tabel  2 ). Ukuran  partikel  berpengaruh  terhadap  jumlah situs  aktif  yang  mengikat logam,  semakin  banyak situs  aktif  maka  akan  semakin  banyak  ion  logam berat  yang  teradsorpsi  sampai  pada  suatu  titik jenuh tertentu (Al-Qodah, 2006; Montazer-rahmati et  al. ,  2011)  Ukuran  partikel  150-250  µm merupakan ukuran partikel terkecil yang dicobakan, namun hasil penelitian tidak menunjukkan adsorpsi yang tinggi karena biosorben  dalam  kantung  teh  celup  lolos  atau
keluar  melewati  pori  kantung  teh  celup  sehingga mengurangi  jumlah  situs  aktif  yang  tersedia. Selain itu, kemasan teh celup membuat biosorben menggumpal  ketika  dikontakkan  dengan  limbah cair, sehingga ada kemungkinan situs aktif bagian dalam  tidak  dapat  berikatan  dengan  ion  krom dalam limbah cair batik. Situs aktif yang berikatan dengan  logam  hanya  bagian  permukaan  saja. Adsorpsi  logam  berat  menggunakan  rumput  laut ( seaweed )  sangat  dipengaruhi  oleh  jumlah biomassa biosorbennya (Rezaee et al. , 2006).

## Simpulan
Perbandingan biosorben yang optimum dalam mengadsorpsi  krom  total  pada  limbah  cair  batik adalah  3:1  dengan  ukuran  partikel  425-675  µm. Biosorben yang dikemas dalam kantung teh celup efektif  meskipun  terjadi  penggumpalan  pada  saat kontak  dengan  limbah  cair  batik.  Penelitian  lebih lanjut  perlu  dilakukan  untuk  mengkaji  biomassa optimal  agar  tidak  menggumpal  dalam  kantung teh celup.

## Daftar  Referensi
Al- Qodah,  Z.  (2006)  ‘Biosorption  of  heavy  metal ions  from  aqueous  solutions  by  activated sludge’, Desalination, 196, pp. 164–176.
Alam,  Z. (2004)  ‘Biosorption  of  Basic  Dye  Using Sewage Treatment Plant Biosolid’, Biotechnology, 3(2), pp. 200 –2004.
Azmat,  R.,  Uzma  and  Uddin,  F.  (2007) ‘Biosorption of Toxic Metals from Solid Sewage Sludge by Marine Green Algae’, Asian Journal of Plant Sciences, 6(1), pp. 42 –45.
Bina, B. et al. (2006) ‘Biosorption and Recovery of Copper  and  Zinc  from  Aqueous  Solutions  by Nonliving  Biomass  of  Marine  Brown  Algae  of Sargassum Sp.’, Pakistan Journal of Biological Science, 9(8), pp. 1525 –1530.
Chen, X. C. et al. (2005) ‘Biosorption of copper ( II )  and  zinc  (  II  )  from  aqueous  solution  by Pseudomonas  putida  CZ1’,  Colloids  and Surface,
46, pp. 101 –107. doi: 10.1016/j.colsurfb. 2005.10.003.
Dutta,  Monal  and  Basu,  J.  K.  (2012)  ‘Statistical Optimization for the Adsorption of Acid Fuchsin onto the Surface of Carbon Alumina Composite Pellet : an Application of Response Surface Methodology’, Journal
of Environmental  Science  and  Technology,  5(1), pp. 42 –53.
Hammaini,  A.  et  al.  (2007)  ‘Biosorption  of  Heavy Metals  by  Activatied  Sludhe  and  Their
Desorption Characteristics’, Journal
of Environment  Management,  84,  pp.  419 –426. doi: 10.1016/j.jenvman.2006.06.015.
Herlich,  K.  (1991)  Official  Methods  of  Analisis. Virginia USA: AOAC.
Kartikasari,  T.  H.,  Lestari,  S.  and  Dewi  (2012) ‘Adsorpsi  Zn  dan  dekolorisasi  limbah  batik menggunakan limbah baglog Pleurotus ostreatus  dengan  sistem  inkubasi  dan  volume limbah  batik  berbeda’,  Biosfera,  29(3),  pp.
167 –173.
Khorramabadi, G. S. and  Soltani, R. D. C. (2008) ‘Evaluation  of  the  Marine  Algae  Gracilaria salicornia and Sargassum sp. for the Biosorption of Cr (VI) from Aqueous Solutions’, Journal  of  Applied  Sciences,  8(11),  pp.  2163 – 2167.
Lestari,  S.  et  al.  (2015)  ‘Kajian  Kualitas  Air  Kali
Wangan yang Tercemar Limbah Cair Batik’, in Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Semarang, pp. 553 –556. Lestari,  S.,  Hernayanti  and  Insan,  A.  I.  (2008) ‘Biosorpsi Krom Hexavalen (CrVI)
menggunakan  rumput  laut  Sargassum  sp. dalam skala laboratorium’, Biosfera, 25(3), pp. 129 –134.
Montazer- rahmati,  M.  M.  et  al.  (2011)  ‘Kinetics and  equilibrium  studies  on  biosorption  of cadmium , lead , and nickel ions from aqueous solutions  by  intact  and  chemically  modified brown  algae’, Journal  of Hazardous  Materials.
Elsevier  B.V.,  185(1),  pp.  401 –407.  doi: 10.1016/j.jhazmat. 2010.09.047.
Nasreen, Z., Rukhsana, B. and Tasnim, K. (2007) ‘Decolorization  of  Textile  Dyes  and  Their Effluents  Using  White  Rot  Fungi’,  Mycopath,
5(1), pp. 49 –52.
Okuo, J. M., Sanni, S. B. and Aigbedio, S. . (2006) ‘Selective Biosoption of Heavy Metal Ions from Aqueous  Solutions  by  Pre-Treated  Negerian Fresh  Water  Algae’,  Trends  in  Applied Sciences Research, 1(1), pp. 83 –90.
Rezaee,  A.  et  al .  (2006)  ‘Biosorption  of  Mercury by  Biomass  of  Filamentous  Algae  Spirogyra Spesies’,  Journal  of  Biological  Sciences,  6(4), pp. 695 –700.
Sahmoune,  M.  N.,  Louhab,  K.  and  Boukhiar,  A.
(2008)  ‘The  Adsorption  of  Chromium  from Aqueous  Solution  Using  Dead  Biomass ’, Environment Research Journal, 2(5), pp. 254 – 260.
Sheng,  P.  X.  et  al.  (2004)  ‘Sorption  of  lead  , copper , cadmium , zinc , and nickel by marine algal  biomass :  characterization  of  biosorptive capacity  and  investigation  of  mechanisms’, Journal  of  Colloid  and  Interface  Science,  275, pp. 131 –141. doi: 10.1016/j.jcis.2004.01.036.
Volesky,  B.  and  Holan,  Z.  R.  (1995)  ‘Biosorption of  heavy  metals.’,  Biotechnology  progress,
11(3), pp. 235 –250. doi: 10.1021/bp00033a001.